Z welter Abschnitt. Harze. 337 



abgekratzt und die entschalten Harzmassen dann mittelst Soda- oder 

 Potaschelosung von den noch zuruckgebliebenen Verwitterungsprodukten 

 befreit (Waschen des Kopals). 



Anderen Angaben zufolge 1 ) wird bei rationellem Betriebe des Waschens 

 der Sansibarkopal fast vollstandig gereinigt, d. i. der eigentliche harzige 

 Kern freigelegt, so dafl es nur geringer mechanischer Nachhilfe be- 

 darf, urn ihn in vollig blankem Zustande dem Handel iibergeben zu 

 konnen. Urn den Kopal rationell zu waschen, mufi derselbe erst durch 

 Siebung je nach der GruBe der Kurner in mehrere Partien gesondert 

 werden. Was durch Siebe mit 1 cm Maschenbreite hindurchgeht, wird 

 nicht gewaschen, weil der Verlust zu grofl ware. Je groBkorniger die 

 zu waschenden Partien sind, desto langer miissen sie der Einwirkung 

 der Waschfliissigkeit ausgesetzt werden. Diese Waschfliissigkeit 1st ent- 

 weder eine verdiinnte Kali- (oder Natron-) Lauge oder eine Sodalusung. 

 Im ersteren Falle werden auf \ 00 Teile Wasser 5 Teile konzentrierter 

 Lauge genommen, im letzteren Falle auf 100 Teile Wasser 7 Gewichts- 

 teile kristallisierter Soda. Das Waschen wird in Holzbottichen unter 

 fortwahrendem Umriihren vorgenommen. Wenn die Krusten sich durch 

 Einwirkung der alkalischen Flussigkeit abgelost haben, spiilt man die 

 Stiicke in Wasser ab und legt sie auf mit Koliertuch iiberspannte Rahmen 

 zum Trocknen aus. Die einzelnen Stiicke werden mit Biirsten oder, 

 wenn notwendig, durch Entfernung von Krustenresten mittelst Messer 

 gereinigt. 



Der gewaschene Kopal ist gewohnlich durch chagrinierte Oberflache 

 (Gansehaut) ausgezeichnet. An keiner anderen Kopalsorte tritt diese 

 merkwiirdige Skulptur so scharf hervor wie beim Sansibarkopal. Doch 

 kann zu lahges Waschen die Wiirzchen auch bis zur Unkenntlichkeit 

 entfernen. Die Warzchen haben einen Durchmesser von 1 3, gewohn- 

 lich von beilaufig 1,5 mm. Hin und wieder ist die Facettierung sehr 

 fein, eben noch fiir das freie Auge erkennbar, und die einzelnen Facetten 

 haben dann einen Durchmesser, welcher bis auf 0,2 mm sinkt. Die 

 Dichte betragt 1,068. Der Sansibarkopal ist der harteste aller Kopale, 

 doch etwas weicher als Bernstein 2 ). Der Bruch ist flach, die Bruch- 

 flache glasglanzend, stellenweise matt. Mit der Nadel geritzt, erhalt 

 man auf frischer Bruchflache Strichlinien, welche selbst bei Betrachtung 

 mit der Lupe splitterfrei erscheinen. Dieser Kopal hat bei gewohnlicher 

 Temperatur keinen Geruch. Stark durch langere Zeit auf der flachen 

 Hand gerieben, macht sich ein zarter ; balsamischer Geruch bemerkbar. 



\] Nach Aufzeichnungen des Herrn L. E. Andes, welche er mir freundlichst 

 zur Benutzung iiberlieB. 



2) Gurnmi und Harze, p. 147. 

 Wiesner, Rohstotte. I. Band. 3. Aufl. 22 



